1044 PLATINMETALLE. 



Wenn das Platin aus seiner Lösung in Königswasser durch 

 Eindampfen und Glühen oder durch Einwirken von Keduktionsmit- 

 teln ausgeschieden wird, so erscheint es als eine pulverige Masse, 

 die unter dem Namen Platinschwamm oder Platinschwarz bekannt 

 ist. Dieselbe lässt sich bei Glühhitze in Cylindern zusammenschweis- 

 sen und erscheint dann als ein kompaktes, jedoch nicht ganz ho- 

 mogenes Metall. Auf diese Weise wurde das Platin früher und wird 

 zum Theil auch heute noch verarbeitet. Die einstmals in Russland 

 benutzten Platinmünzen wurden gleichfalls nach dieser Methode 

 hergestellt. In grösseren Mengen wurde das Platin zum ersten Male 

 in den 50-er Jahren von Sainte-Claire Deville zum Schmelzen ge- 

 bracht, welcher zu diesem Zwecke die Knallgasflamme und eine 

 besondere Art kleiner, aus zwei über einander gestellten, ausge- 

 höhlten Kalkstücken bestehende Flammöfen benutzte. Die obere oder 

 seitliche Oeffnung eines solchen Ofens ist für den Brenner bestimmt, 

 durch welchen das Knallgas oder ein Gemisch von Sauerstoff mit 

 Leuchtgas eingeleitet wird, während durch die andere Oeffnung die 

 Verbrennungsprodukte und die in der starken Glühhitze flüchtigen 

 Beimengungen des Platins, namentlich Oxydverbindungen des Os- 

 miums, Rutheniums und Palladiums entweichen. Dieses Verfahren 

 wird gegenwärtig in der Technik zum Schmelzen des Platins be- 

 nutzt 4 ). 



Einwirkung chemischer Reagentien und hoher Temperaturen widerstehen und ausser- 

 dem hämmerbar und dehnbar sind. Im Laboratorium und in der Technik werden 

 Platindraht (z. B. in der Elektrotechnik) und verschiedene Gefässe aus Platin sehr 

 häutig benutzt. Aus Platinretorten wird die konzentrirte Schwefelsäure destillirt 

 und Platintiegel dienen zum Schmelzen, Glühen und Eindampfen. In Schalen aus 

 iridiumhal tigern Platin löst man Gold und verschiedene andere Substanzen, da Pla- 

 tin-Iridiumlegirungen selbst von Königswasser nur wenig angegriffen werden. Eine 

 sehr wichtige Eigenschaft der Platinmetalle ist ihre Unschmelzbarkeit in der Glüh- 

 hitze der Schmelzöfen; nur das Palladium schmilzt etwas leichter. 



4) Die technische Verarbeitung des Platins hat durch das Deville'sche Ver- 

 fahren eine bedeutende Aenderuug erlitten. Mit Hilfe desselben lassen sich aus 

 reinen Platinerzen leicht iridium- und rhodiumhaltige Platinlegirungen darstellen, 

 denn schon beim Schmelzen brennt der grösste Theil des Osmiums aus und man 

 erhält eine homogene Masse, die sich sogleich hämmern und überhaupt verarbeiten 

 lässt. An Ruthenium enthalten die Platinerze nur geringe Mengen. Wenn Blei beim 

 Schmelzen zugegen ist, so löst sich das Platin in demselben und bildet eine sehr 

 charakteristische Legirung von der Zusammensetzung PtPb. An feuchter Luft hält 

 sich diese Legirung unverändert, während das im Ueberschuss vorhandene Blei 

 unter dem Einflüsse von Wasser und Kohlensäure in basisch kohlensaures Blei 

 (Bleiweiss) übergeht; wenn das Gemisch darauf mit schwacher Säure behandelt 

 wird, so löst sich das entstandene Bleiweiss und kann von der Legirung PtPb, die 

 hierbei nicht angegriffen wird, getrennt werden. Aehnliche Bleilegirungen bilden 

 auch die anderen Platinmetalle. Auf Grund der leichten Schmelzbarkeit dieser Le- 

 girungen lassen sich die Platinmetalle von der beigemengten Gangart und über- 

 haupt von den sie begleitenden Erzen trennen. Wenn die erhaltene Bleilegirung 

 darauf in einem Ofen, dessen Sohle aus Knochenasche besteht, der Oxydation unter- 



